474 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



de cuivre &: iin grain de minium : j'en retirai une belle pierre verte , qui 

 letlemble a fa malachite , n". 44. Les pienes , n°*. 43 &: 3 i , font faites du 

 meme melange , feukment avec plus ou moins de chaux de cuivre. Deux 

 drachifflWde ce melange melees avec cinq grains du crocus Martis , calcine 

 ■fuivant la methode de Kunckel pendant quatre mois dans un tourneau de 

 Verrerie, donnerent une pierre verte femblable a la tourmaline, n°. 28. 

 Le n°. 27 eft une produdion du mcme melange , auquel j'avois ajoute dti 

 crocus Martis Sc du crocus Veneris. Dans la compofition du n", 2p , je mis 

 plus de chaux de cuivre que de chaux de fer , moitie moins : c'eft une pierre 

 a un beau vetd fonce. Une autre proportion de ces memes chaux metallique^s 

 produifitune pierre verte tres-foncee, n°. 42. Le n°, 41 eft la produ6lion 

 de la compofuion qui avoit fervi au n°. zj , feulement avec moins de 

 crocus Veneris : c'eft une alTez belle emeraude. 



XXVIII. Je pris une demi-once & feize grains du melange rapporte 

 dans la note du §. XV ; j'y ajoutaiun grain d"un praparalum dii vitriol de 

 ma^n^e. Un grain de ce nouveau melange avec deux drachnies du 

 melange indique dans la note du §. XV, me donna la pierre , n". 38-, 

 tres-peu colovee. La proportion ayant ete changee , & ayant pris fur deux 

 drachnies, trois grains An praparatum <:\-Ai{ius indique , je retirai une pierre 

 un peu iaunSrre, & donnant dans I'opale, n". 39. Le n°. 40 eft une pro- 

 duftion de deux drachnies de meme melange avec trois grains du pr<e- 

 paratum du vitriol de magnefie : c'eft une efpece de topaze. 



XXIX. Un grain de chaux de bifmuth , & deux drachnies du melange 

 rapporte dans la note du §. XV, donnerent une pierre forttranfparente d'un 

 jaune fort pale: c'eft le n". 14. 



Je fis un nouveau melange des quatre terres J^ont il a ete quef- 

 tion ci - deffus , §. XXIII , favoir de cette terre qui eft la bafe da 

 fel amer , de fable , d'argile & de craie ; je pris de chacune '- de livre , & 

 y joignis fix drachnies & demie d'un precipite du fpath tufible bien edul- 

 core. Pour avair ce precipite, j'avois mele avec le ipathde I'huile de vi- 

 triol ; j'avois diftribuele tout ; puis j'avois employe pour la precipitation de 

 rhuilede tartre. 



Je pris deux onces de ce melange , & y ajoutai trente gouttes de I'a- 

 cide de phofphore , que j'avois retire par une liquefaftion dans un endroit 

 froid & humide. Ce melange ayant ete bien triture , fitt feche au 

 fourneau. 



' ■ N". I. J'en melai 2 drachmas a dix grains d'un precipite de cuivre; 



"precipite que je retirai d'une folution Ai cuivre dans I'efprit de nitre au 

 moven du liquor filicurn , que j'avois enfuire edulcore & feche au mieux. 

 Le tout mis en fufion , je retirai une malTe reireniblanr quelque peu a la 

 chryfoprafe , mais tirant cependant principalement fur le bleu. 



N^. 1. Deux drachmes du melange n°. I , avec cinq grains d'un pre- 

 cipite de la magnijia vitriariorum , me donnerent une maife d'une couleur 



